( <i9o ) 

 dalioii tlu cuivre? Ortlinairemeu!, quand on t,nt lexpérieiice au-dessous du 

 rouge, c'est de l'oxyde noir, indécomposal)le à cette température, qui se 

 forme à la surface du métal; sa couleur permet de suivre le progrès de 

 l'oxydation de la colonne de cuivre; mais si l'on cliaufle plus fortement le 

 tube en verre, de manière à atteindre en son milieu une température où 

 l'oxyde noir est sensiblement dissocié, le cuivre ne noircit plus qu'à l'en- 

 trée du tube, dans les parties relativement froides; il passe à l'état d'oxy- 

 (lule dans les points où la température est assez élevée pour amener une 

 décomposition sensible de l'oxyde noir. Un mélange d'oxyde noir et de 

 cuivre métallique ne peut exister en effet, à une température où l'oxyde 

 uoir de cuivre commence à se dissocier, parce que l'oxygène qui s'en dé- 

 gage, en s'unissant au cuivre pour former l'oxydule, s'engage dans une 

 combinaisoti dont la tension de dissociation est nulle ou tout au moins plus 

 faible que celle de l'oxyde noir. Le cuivre fait l'effet d'une pompe aspirante 

 qui empêcherait l'oxygène dégagé de l'oxyde noir d'acquérir la tension de 

 dissociation, c'est-à-dire la pression nécessaire pour limiter la décomposi- 

 tion de l'oxyde, qui, dans ces conditions, se transformera intégralement en 

 oxydide ('). 



» Ainsi donc, dans le tube qui sert à l'extraction de l'azote de l'air 

 atmosphérique, il ne se formera que de l'oxyde uoir, si la température est 

 suffisamment basse, comme elle l'est toujours aux extrémités; si l'on 

 chauffe davantage le milieu du tube, il s'y formera de l'oxydule sans que 

 la couleur du cuivre v soit sensiblement modifiée. 



» III. Nous avons examiné les deux cas extrêmes de l'oxydation du 

 cuivre; il reste un cas intermédiaire, celui où l'oxygène se trouve en quantité 

 insuffisante pour oxydera saturation tout lecuivre, tuais en quantité suffi- 

 sante, cependant, pour fournir lui mélange d'oxydule et d'oxyde noir. 

 Notre précédente Communication est précisément relative à ce cas parti- 

 culier, puisque nous y avons étudié la manière dont se comporte sous l'in- 

 fluence de la chaleur l'oxyde noir de cuivre partiellement décomposé. 

 Nous rappellerons donc seulement ici que, dans le cas où les oxydes ne sont 

 pas fondus, on n'obtient jamais un mélange inliuie des deux oxydes. 

 Après refroidissement lent on trouve l'oxyde rouge et l'oxyde uoir nettement 

 séparés, mais l'oxygène qui était en contact avec eux à température élevée 

 a été complètement absorbé dans la période do refroidissement. L'oxydule 



(') C'est ainsi qu'on tian^foime en oxyilule un mélange d'oxyde noir et île cuivre im'- 

 îdlliqne à équivalents égaux, que l'on chauffe à l'abri de l'air. 



